A.3. Ensaio de resistência do aço à fissuração sob o efeito de sulfureto Excepto nos casos em seguida indicados, os ensaios devem ser realizados em conformidade com o Método A - ensaio NACE Standard Tensile Test, descrito na norma TM0177-90 da NACE. O ensaio é realizado com um mínimo de três amostras com um diâmetro de calibre de 3,81 mm (0, 150 polegadas) arrancadas à máquina da parede de uma garrafa ou invólucro prontos. As amostras devem ser submetidas a uma tracção constante igual a 60 % da tensão de cedência inferior especificada do aço, imersas numa solução de água destilada, tamponada com 0,5 % (massa) de acetato de sódio tri-hidratado e regulada para um pH inicial de 4,0 utilizando ácido acético. Essa solução deve estar continuamente saturada, à temperatura e à pressão ambientes, com sulfureto de hidrogénio (em azoto) a uma pressão de 0,414 kPa (0,06 psia). As amostras ensaiadas não devem romper durante ensaios com uma duração de 144 horas. A.4. Ensaio de resistência do alumínio à corrosão Os ensaios de resistência das ligas de alumínio à corrosão devem ser efectuados em conformidade com o disposto no anexo A da norma ISO/DIS 7866. A.5. Ensaio de resistência do alumínio à fissuração sob o efeito de carga sustentada Este ensaio deve ser realizado em conformidade com o anexo D da norma ISO/DIS 7866. A.6. Ensaio de «fuga antes da ruptura» (Leak-Before-Break ou LBB) Três garrafas prontas são sujeitas a ciclos de pressão não superior a 2 MPa e não inferior a 30 MPa, a um ritmo máximo de 10 ciclos por minuto. Em todos os casos, a ruína da garrafa terá de ser por fuga. A.7. Ciclos de pressão a temperatura extrema Sujeitam-se a ciclos de pressão, do modo a seguir indicado, garrafas prontas, com o bobinado compósito livre de qualquer revestimento de protecção, as quais não deverão evidenciar ruptura, fuga ou desfibramento: a) Condicionar as garrafas, durante 48 horas, à pressão zero, à temperatura mínima de 65 °C e à humidade relativa mínima de 95 %, (para esta última condição, pulverizar com chuveiro fino ou vapor numa câmara à temperatura de 65 °C);